비 교예 1 에서 제조 한 촉매 ( 31 . 4 mM ) 100 mL 를 250 mL 플라스크 에 넣 고 실온 에서 3 . 1 mL 의 2 M 트리 메틸 알루미늄 헥산 용액 을 10 분 간 첨가 하 였 다 . 이어서 , 실온 에서 2 시간 동안 교반 하 였 다 . 이렇게 얻 은 슬러리 를 잘 건조 한 촉매 는 티탄 3 . 0 중량 %, 염소 53 . 2 중량 %, 마그네슘 16 . 0 중량 % 의 함량 을 나타내 었 다 .